( 556 ) 

 des alliages dont on ne connat pas bien la composition. Si l'on remplace 

 l'lectrode en platine par un autre en argent, il n'est plus ncessaire d'em- 

 ployer autant de couples, parla raison que l'argent tant attaqu, l'lectri- 

 cit circule plus facilement. On y trouve encore l'avantage d'avoir toujours 

 une solution au maximum de saturation de chlorure d'argent. 



Voici les rsultats de deux expriences qui montreront la quantit d'ar- 

 gent qui peut tre dpose dans un temps donn avec quelques couples vol- 

 taques seulement. On a pris une lame de laiton de 3 centimtres de long sur 

 a de large, et prsentant une superficie de 12 centimtres caris; pese avant 

 et aprs l'opration, elle a donn une augmentation de poids de 2 milli- 

 grammes. La diffrence entre le poids de l'argent dpos et. celui de cuivre 

 enlev tait donc dans le rapport de o gr ,oi6 par dcimtre carr. Cette pice 

 a t soumise ensuite l'action d'un courant provenant de neuf couples et 

 pendant 10 minutes. L'augmentation de poids a t de o gr ,oo5. Cette fois il 

 n'y avait pas eu perte de cuivre comme la premire, o l'on avait argent 

 par immersion. Il s'est donc dpos prs de o gr ,o5 d'argent par dcimtre 

 carr. 



On a fait une autre exprience avec une lame ayant o m ,o54 de long sur 

 o m ,026, prsentant une superficie de 28 centimtres pour les deux faces. 

 Aprs l'avoir argente par immersion, on l'a soumise l'action de neuf 

 couples, en oprant dans les mmes circonstances; de deux en deux minutes, 

 la lame tait retire du bain, lave, sche et pese. Voici les augmentations 

 de poids obtenues dans sept expriences : 



